E. Glatzel, Über den Magnetkies von Peterswald etc. 
33 
Original-Mitteilungen an die Redaktion. 
über den Magnetkies von Peterswald bei Spornhau im 
Altvatergebirge. 
Von Emanuel Glatzel in Breslau. 
Vorkommen und Eigenschaften. Ungefähr eine halbe 
Stunde von Spornhau im Altvatergebirge entfernt liegt in einem 
Tale eingebettet das kleine Dorf Peterswald und an dessen Ende 
an der östlichen Berglehne im Walde die Barbaragrube. Diese 
erstreckt sich in horizontaler Richtung in einer Länge von 170 m 
in den Berg hinein. Neben viel Schwefelkies fordert man aus ihr 
auch größere Mengen Magnetkies. Beide Erze sind in dem dort 
überall anstehenden Glimmerschiefer eingewachsen. Der Magnet- 
kies ist dicht, mikrokristallinisch und enthält als Gangart mehr 
oder weniger Quarz. Im frischen Zustande besitzt er die Farbe, 
die feinkörniger Stahl auf der Bruchfläche zeigt. Beim Liegen an 
der Luft läuft er nach und nach hell tombakbraun an. Der ur- 
sprüngliche ga n ga r t h a 1 1 i g e Magnetkies hat ein mittleres 
spezitisches Gewicht von 4,436, der reine ein solches von 4,541. 
Zur Ermittlung des ersteren wurde zunächst durch einen besonderen 
Versuch festgestellt, daß 1 g des gan ga r t h a 1 tige n Magnet- 
kieses 0,9446 g reinen Magnetkies und 0,0554 g Gangart, also 
5,54 % Gangart enthielt. Darauf wurden kompakte Stücke des 
Erzes zunächst in der Luft und dann im Wasser von 15*^0 ge- 
wogen. Aus den so erhaltenen Gewichten ergab sich dann nach 
bekannter Methode das spezifische Gewicht des ursprünglichen 
Magnetkieses. Aus diesem spezifischen Gewicht wurde nun das 
spezifische Gewicht des reinen Erzes wie folgt berechnet: Da 
1 g des gangarthaltigeu ^Magnetkieses 0,9446 g reines Erz 
und 0,0554 g Gangart enthielt, die Gangart aber aus Quarz 
bestand, dessen spezifisches Gewicht im reinsten Zustande 2,653 
beträgt, so mußte, sofern man das spezifische Gewicht des reinen 
Erzes mit x bezeichnet, ein Volumen des ga n g a r t h a 1 1 i g e n 
Magnetkieses von 4,4 36 g Gewicht (mittleres spezifisches Gewicht 
des gangarthaltigeu Erzes) aus 0,9446.x g reinem Erz 
und 0,0554 . 2,653 g Gangart (Quarz) bestehen und somit die 
Gleichung gelten: 4,436 = 0,9446 x -f- 0,0554 . 2,653. Aus dieser 
ergab sich dann x, wie schon oben erwähnt wurde, zu 4,541. Der 
Magnetkies lenkt eine frei schwebende Magnetnadel stark ab, löst 
ich in Pulverform schon in kalter Salzsäure unter starker Schwefel- 
Centralblatt f. Mineralogie etc. 1922. .3 
